91 
2° Bleue foncée avec lignes Tbleues pâles : 
Oxyde de cuivre O - 28 3 
» Mn très faibles traces 
» Cobalt 0548 1 * 
«La poterie semble avoir été séchée à l’air et au soleil et non 
cuite avant l’émaillage. La présence de l’eau de combinaison et 
de l’acide carbonique le démontre. D’autre part, l’émail incolore 
très fusible, analogue au verre fusible, bien que fondant à tempé- 
rature modérée, est rempli de bulles de gaz. Les matières colo- 
rantes sont celles employées actuellement. » 
«L’éclat des peintures des poteries résulte principalement de la 
couche de verre formant couverte qui a été conservée translucide 
à cause de la sécheresse du milieu.» 2 En effet, la couverte vitreuse 
est irisée ou opaque toutes les fois que les pièces se sont trouvées, 
pendant un temps suffisant, dans un milieu humide. J’ai souvent 
trouvé cette altération qui me semble être due non seulement à 
l’humidité, mais aussi à des fermentations dans lesquelles les 
microbes de la nitrification me paraissent jouer un rôle important, 
car le lavage des pièces les plus irisées a donné des solutions fort 
riches en nitrate de potasse. Pour que l’irisation apparaisse très 
nette, il faut qué la pièce soit sèche. La présence d’un peu de 
1. Cette analyse, ayant été faite sur un petit nombre d’échantillons, ne peut 
être considérée comme définitive. Il résulte, en effet, des recherches théoriques et 
pratiques du D 1 ' Bat, du Caire, très versé dans l’étude de la fabrication de la céra- 
mique et des émaux, que beaucoup de couvertes, sur la même pâte, sont plombi- 
fères et surtout stannifères. D’après lui, la proportion de silice serait, en général, 
beaucoup plus considérable que celle qui est indiquée plus haut, dans la couverte des 
échantillons céramiques trouvés en Égypte. Il y aurait aussi lieu de rechercher sous 
quelle forme étaient employés les produits chimiques. Pour ne citer qu’un seul 
exemple, établir si la chaux était à l’état de carbonate amorphe ou cristallisé ? (Bay, 
communication orale.) 
2. Les analyses et les remarques qui les accompagnent sont de M. Bastin, chi- 
miste des aciéries de Denain, auquel le travail a été confié par M. Desjardin. 
12 * 
